## PENGARUH VARIASI SUHU KALSINASI TERHADAP PARAMETER MIKROSTRUKTUR (STURKTUR KRISTAL DAN GUGUS FUNGSI) NANOPARTIKEL TIO2 SEBAGAI KANDIDAT MATERIAL FOTOKATALISIS
Novita Kundiman 1 , Kurnia 1 *, I Putu Tedy Indrayana 2 , Bayu Achil Sadjab 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Ilmu Alam dan Teknologi Rekayasa, Universitas Halmahera, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 2 Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam , Universitas Udayana, Jl. Raya Kampus Unud No.9, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80361 *email: kurniakurniarahman@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu kalsinasi terhadap parameter mikrostruktur nanopartikel TiO 2 . Nanopartikel TiO 2 masing-masing ditimbang dengan massa 1 gram dan dikalsinasi pada suhu 150 o C, 200 o C, 250 o C dengan waktu 3 jam setiap suhu. Powder nanopartikel  TiO 2 yang  telah  dikalsinasi  selanjutnya  dikarakterisasi  dengan  menggunakan  alat  XRD  untuk  mengengetahui  parameter mikrostrukturnya.  Kemudian,  untuk  mengetahui  gugus  fungsi  nanopartikel  TiO 2 dapat  dikarakterisasi  dengan  spektra  Transformasi  Fourier Inframerah (FTIR). Karakterisasi yang dihasilkan oleh XRD berupa pola difraksi yang menunjukan telah terbentuknya fasa TiO 2 yang memiliki struktur kristal tetragonal dengan parameter kisi kristal a bernilai a= 3,782 Å - 3,784 Å dan parameter kisi c bernilai c = 9,500 Å - 9,509 Å . Nilai tersebut mendekati nilai parameter kisi TiO 2 sesuai referensi, yaitu 3,785 A ͦ untuk a dan 9,514 A ͦ untuk c (JCPDS 21-1272). Ukuran kristalit (t) berada pada kisaran nilai 22,99 (nm)-24,39 (nm) dan kerapatan dislokasi kristal (D) berada pada kisaran nilai 1,679 nm -2 x10 -3 –  1,892  nm -2 x10 -3 .  Sedangkan  kerapatan  kristal  berada  pada  kisaran  nilai  yaitu  3,897gram/cm 3 –  3,903  gram/cm 3 dan  Spektra  FTIR memberi  informasi  terjadinya  vibrasi  gugus  Ti  –  O  –  Ti    berada  pada  interval    bilangan  gelombang  505  cm -1 –  600  cm -1 dengan  vibrasi stretching. Gugus fungsi Ti – O berada pada interval bilangan gelombang 610 cm -1 – 1000 cm -1 vibrasi stretching. Pada interval bilangan gelombang  1700  –  3600  cm -1 vibrasi  bending.  Dalam  Mengoptimalkan  parameter  mikrostruktur  sebagai  material  fotokatalis,  bahan nanopartikel TiO 2 dapat dilakukan dengan mengkontrol suhu kalsinasi.
Kata kunci : Gugus Fungsi ; Kalsinasi; Mikrostruktur; Nanopartikel TiO 2 . .

## ABSTRACT
[Title:  Effect  of  Calcination  Temperature  on  Microstructure  (Crystal  Structure  and  Functional  Groups)  Of  TiO 2 Nanoparticles  as  a  potential  materials  for  photocatalytic] The  research  is  to  investigate  study  on  the  influence  of  caltination temperature on microstruture of TiO 2 nanoparticle. And further calcined at three different temperatures of 150 o C, 200 o C, 250 o C for three hours.  The  prepared  samples  were  characterized  by  X-ray  diffraction  (XRD),  and  Fourier  Transfrom  Infrared  (FTIR).  The  X-ray  diffraction patterns at different caltination demonsrated the existance of only phase of tetragonal TiO 2 with  lattice paramatere a= 3,782 Å -3,784 Å and lattice parametere c=9,500 -9,509 Å it clearly indicates the TiO 2 Phase (JCPDS Card 21-1272)  ,grain size 22,99 (nm)-24,39 (nm), cryistal dislocation density 1,679 – 1,892 nm 2 × 10 -3 and crystal density 3,897 gram/cm 3 – 3,903 gram/cm 3. And The functional groups of the TiO2  nanoparticles  characterized  by  FTIR.  The  characterization  shows  that  the  vibration  of  the  Ti  –  O  –  Ti    at  505  cm -1 -600cm -1 with streching vibration and vibration of the  Ti-O at 610-1100 cm -1 with stretching vibration. And vibration of the Ti-O at 1700-3600 cm -1 with bending vibration. To optimize microstructur parameter as a material photocatalysis depends on caltonation temperature.
Keywords : Caltination functional groups; microstructure of TiO 2 ; TiO 2 nanoparticles

## PENDAHULUAN
TiO 2 merupakan  senyawa  yang  sejak  abad ke-20    diproduksi    secara  komersial,  digunakan untuk  banyak  aplikasi  karena  keunggulannya  baik dari  segi  sifat  optik  dan  elektronikanya.  Selain  itu diakui  sebagai  salah  satu  material  fotokatalis  utama karena  memiliki  stabilitas  jangka  panjang  (Listanti, 2018).  Penerapan  fotokatalis  dengan  menggunakan material  TiO 2 merupakan  solusi  yang  tepat  untuk
diaplikasikan dalam pengolahan limbah dan metode alternatif cukup efektif (Yetria, 2014).
Fotokatalisis  merupakan  suatu  proses reaksi katalis dengan bantuan cahaya tampak ( visible light )  atau UV ,  Permukaan  semikonduktor mempunyai kemampuan menginisiasi reaksi kimiawi apabila  diberi  cahaya  ultraviolet  pada  panjang gelombang  ( λ <  405 nm ).  Aktivitas  fotokatalis  ini membutuhkan  penyerapan  sinar ultraviolet ( UV )
untuk  membentuk  dua  pasangan  elektron  dan lubang  ( hole ),  diantara  oksida  logam  yang  lain titanium dioksida dikenal memiliki stabilitas termal cukup  tinggi,  dan  kemampuannya  yang  dapat dipergunakan  berulang  kali  tanpa  kehilangan  sifat kataliknya,  dapat  menyerap  cahaya  ultraviolet dengan  baik    serta  memiliki  lebar  pita  yang  besar sekitar  3,2 Ev  (Hari, 2009; Sturini dkk, 2012; Z hang dan Banfield, 2000).
Kemampuan
dari fotokatalisis semikonduktor  TiO2  dipengaruhi  oleh  parameter mikrostruktur  dan  ukuran  kristalit  seperti morfologi, luas permukaan, kristanilitas dan ukuran partikel.  Parameter  mikrostruktur  TiO 2 di pengaruhi  oleh  jenis  prekursor,  metode  sintesis  , waktu  sintesis,  dan  temperatur  kalinasi.  Beberapa peneliti telah melakukan variasi temperatur kalsinasi untk  memperoleh  struktur  TiO 2 yang  mereka inginkan. Temperatur kalsinasi yang lebih tinggi dan waktu  yang  lebih  lama  mempengaruhi  hasil  kristal yang terbentuk. Proses kalsinasi akan menyebabkan pertumbuhan kristal maupun transformasi fasa. Fasa kristal tumbuh didalam dinding-dinding pori karena perlakuan  pemanasan  selama  proses  kalsinasi (Rofiatun,  2013).  Selain  itu  suhu  pemaasan  yang tinggi  akan  mempengaruhi  bentuk  mikrostruktur serta  keporian  pada  permukaan  sampel  dan memnyebabkan  nilai  kekerasan  semakin  tinggi (Kurniawan, 2014). Kemudian untuk mendapatkan hasil  TiO 2 yang  baik  pada  tulisan  ini,  dilakukan kalsinasi  untuk  mengaktifkan  sifat  fotokataliknya. Beberapa  literatur  menjelaskan  bahwa  TiO 2 memiliki tiga struktur yaitu rutil, brokit dan anatase dari ketiga fase tersebut  anatase diketahui memiliki sifat  fotokatalik  yang  lebih  baik  dalam  proses fotokatalis dari pada rutil dan brokit  (Rudi Subagja, dkk., 2014).
Oleh  karena  itu  pada  penelitian  ini,  proses kalsinasi  dilakukan  untuk  mempelajari  pengaruh variasi temperatur terhadap parameter mikrostruktur  dan  ukuran  pori  pada  permukaan TiO 2 struktur  anatase.  Pada  penelitian  sebelumnya dilakukan kalsinasi pada suhu 200 0 C, 300 0 C, 400 0 C dan  500 0 C  untuk  mendapatkan  derajat  kristalinitas yang  tinggi  (Sullivan  et  al,  2014;  Yu  et  al  2017). Nuraliyah  dan  Maharani  (2021),  juga  melakukan kalsinasi  pada  rentang  suhu  400-550 0 C.  TiO 2 dikombinasi  SiO 2 disintesis  dengan  metode  sol  gel, menggunakan  pemanasan  biasa  tanpa  kalsinasi diperoleh  ukuran  kristal  53,1  nm  (Wulandari  dkk, 2018).  Pada penelitian ini akan dilakukan kalsinasi pada  suhu  dengan  rentang  di  bawah  300 0 C  untuk melihat kristalinitas  pada  nanopartikel TiO 2 .
Berdasarkan  uraian  tesebut,    maka  pada penelitian  ini  akan  dilakukan    kalsinasi  TiO 2 pada temperatur 150 o C, 200 o C dan 250 o C  untuk melihat morfologi  nanopartikel  TiO 2 sebagai  material semikonduktor  yang  lebih  detail.    Untuk mengetahui  morfologi  nanopartikel  TiO 2 tersebut maka  digunakan  alat  karakterisasi  sampel nanopartikel  TiO 2 seperti XRD ( X-Ray  Diffraction ) dan FTIR ( Fourier  Transform  Infrared )  untuk mengetahui gugus fungsi  nanopartikel TiO 2 .

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium IPA  Terpadu  Universitas  Halmahera,  TiO 2 yang digunakan produk yang sudah ada. Pada tahap awal kalsinasi  sampel  TiO 2 dengan  variasi  suhu  150 0 C, 200 0 C,  dan  250 0 C.  Kemudian  karakterisasi  sampel material  dilaksanakan  di  Laboratorium  Mineral  dan Material  Maju  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam  Universitas  Negeri  Malang. Parameter  mikrostruktur  nanopartikel  TiO 2 dianalisis dengan menggunakan beberapa perhitungan parameter.

## Parameter kisi kristal Tetragonal
Hukum  bragg  yang  merupakan  hubungan antara  panjang  gelombang,  sudut  difraksi  dan  jarak antar  bidang  dalam  kristal  dapat  digunakan  untuk menentukan  jarak  antar  bidang  kisi  ( d )  dari  sistem tetragonal melalui hubungan dimana a dan c adalah parameter kisi sel satuan dalam kristal dan h, k , dan l adalah  indeks  miler  dari  bidang  bragg  seperti  pada persamaan (1) (Kurniawan., 2014)
2 1 d = 2 2 2 2 2 c l a k h + + (1)
Melalui  hubungan  tersebut  parameter  kisi kristal  Tetragonal  dapat  dihitung  menggunakan persamaan (2) dan (3).
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 . sin 4 . ) sin 4 ) ( ) ( l l l k h l k h a + + = (2) ) .( sin 4 ) .( ) sin 4 ) ( ) ( 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 k h k h l k h l k h c + + + + = (3)
Keterangan : θ 1 = Setengah sudut difraksi bidang (101) θ 2 = Setengah sudut difraksi bidang (200) ( h 1 k 1 l 1 ) = Indeks Miller bidang (101) ( h 2 k 2 l 2 ) = Indeks Miller bidang (200)
= Panjang gelombang sinar-X untuk radiasi Cu,
K, α 1 (1,5405980 Å )

## Distorsi Tetragonal
Distorsi adalah besarnya gangguan yang terjadi pada nanopartikel  TiO 2 karena  perlakuan  pananas  atau pengaruh  sintesis  nanopartikel  tersebut.  Distorsi tetragonal  dapat  dihitung  menggunakan  persamaan (4)
DT = a/c 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 . sin 4 122 . ) sin 4 ) .( sin 4 ) .( sin 4 l k h k h DT + + = (4)

## Volume kisi kristal tetragonal
Volume  kisi  kristal  adalah  besarnya  ukuran  TiO 2 tetragonal  yang  dapat  di  hitung  menggunakan persamaan (5)
V = a 2 c (5) (5)
Dengan : V adalah volume kisi kristal (cm 3 ) a dan c adalah parameter kisi.

## Mikrostrain (Regangan kisi kristal)
Besarnya  regangan  kisi  Kristal  pada nanopartikel TiO 2 akibat gangguan  atau pelebaran cela  pada  puncak  difraksi  dapat  dihitung menggunakan persamaan (6).
4 cos 101 FWHM = (6)
(6)
Keterangan :
FWHM = Lebar maksimum setengah puncak difraksi (101)
θ 101 = Setengah sudut difraksi bidang (101)
Ukuran kristalit nanopartikel TiO 2 Ukuran  kristalit  nanopartikel  TiO 2 dapat  dihitung dengan  menggunakan  rumus  Debye  Scherer  untuk puncak difraksi sinar- X (101), seperti persamaan 7
) ( cos . 101 nm FWHM k t = (7)
Dengan k adalah konstanta Scherer ( k = 0,89)
Kerapatan Dislokasi kisi kristal ( nm -2 ) Kerapatan  dislokasi  kisi  Kristal  adalah besarnya  perubahan  posisi  atom-atom  pada nanopartikel  TiO 2 dapat  dinyatakan  dengan  nilai kerapatan  dislokasi  kisi  kristal (D). nilai  kerapatan dislokasi  kisi  kristal  TiO 2 dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan (8).
) ( 1 2 2 = nm t D (8) (8)
Dengan : t = ukuran kristalit TiO 2 ( nm )
Kerapatan kristal TiO 2 Banyaknya  atom  Ti  ataupun  O  yang menempati  ruang  volum  kisi  Kristal  nanopartikel TiO 2 dinyatakan  sebagai  besaran  kerapatan  kisi kristal (Crystal  density). Nilai  kerapatan  kisi  kristal nanopartikel TiO 2 dapat dinyatakan persamaan (9).
) / ( 66 , 1 3 cm gram
V MrxZx = (9) (9)
Keterangan :
Mr = Massa molekul relatif TiO 2 (79,90 gram/mol ) Z =    Jumlah  sel  satuan  kristal  TiO 2 terdiri  dari  4 (anatase)
V =   Volume kisi kristal ( cm 3 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian berisi tentang apa saja yang ditemukan  saat  melakukan  penelitian.  Hasil penelitian  dapat  berupa  tabel,  gambar  ataupun grafik  dari  hasil  pengolahan  data  mentah  yang diperoleh.  Pembahasan  dilakukan  pada  setiap  hasil penelitian  atau  dengan  membandingkan  hasil penelitian sebelumnya.

## Hasil Difraksi Sinar -X
Dari  hasil  analisis  setelah  dikarakterisasi pada sampel nanopartikel TiO 2 powder menggunakan alat X-Ray  Difraction yang  telah  dikalsinasi menggunakan  suhu  150 o C,  200 o C  dan  250 o C. Diperoleh  bentuk  struktur  polikristal  dari  hasil spektrum  X -Ray  Difraction dimulai  dari  bidang (101), (004), (200), (211), (204), (220) dan (215) fase TiO 2 pada sampel tersebut.
Bidang  kristal  (101)  merupakan  bidang kristal  yang  dominan  di  dalam  bahan  TiO2 powder dengan intensitas paling tinggi (101) yang terbentuk secara lancip dari ke tujuh bidang difraksi.
Pada  bidang  101  memiliki  intensitas  yang tinggi  karena  pada  bidang  inilah  yang  banyak terdapat banyak partikel yang terdifraksi. Intensitas yang  besar  menunjukkan  bahwa  kristal  tersebut memiliki keteraturan kristal yang baik atau semakin
banyak atom-atom yang tersusun teratur (Astuti dan Sulastriya Ningsi, 2017).
Berikut  adalah  bidang  difraksi  dari  ketiga sampel dengan hasil yang sama. Perhatikan Gambar
3.1.  dan  pada  Tabel  1  ditunjukkan  parameter mikrostrukturnya.
Gambar 1. Difraksi Sinar-X TiO 2 pada suhu a) 150 0 C, b) 200 0 C, c) 250 0 C
Tabel 1. Parameter Mikrostruktur TiO 2
Jika  dilihat  dari  Gambar  (1)  dapat disimpulkan  bahwa  ketiga  sampel  TiO 2 tersebut menunjukkan  intensitas  yang  sama  pada  bidang (101)  dan  tingkat  kristalinitas  tidak  terjadi perubahan  secara  signifikan.  Dari  proses  difraksi sinar-X tersebut menghasilkan  tujuh puncak difraksi yang  menandakan (hkl) pada  nanopartikel  TiO 2 bidang-bidang  tesebut  yaitu    (101),  (004),  (200), (211), (204), (220), dan (215).
Selain  itu  terdapat  salah  satu  puncak tertinggi  dari  ketujuh  puncak  tersebut  yaitu  pada bidang hkl (101)  yang  menandahkan  bahwa  puncak tersebut merupakan puncak terbentuknya kristalinitas  TiO 2 dengan  memiliki  intensitas tertinggi. Dari hasil pembentukan pola difraksi XRD tersebut  berarti  sampel  nanopartikel  tersebut memiliki nilai kristal yang sangat baik. Berdasarkan pola XRD tersebut,  secara  detail  dapat  diketahui
No Sampel Parameter Mikrostruktur a (Å) c (Å) DT a/c v (Å 3 ) ɛ (x10 -4 ) T (nm) D (nm -2 ) ( × 10 -3 ) (gram /cm 3 ) 1. N1 : Suhu 150 o C  3,783  9,509  0.397  136,12  3,431 22,99  1,892 3,897 2. N2 : Suhu 200 o C  3,784  9,503  0.398  136,119  3,233 24,39  1,679 3,897 3. N3 : Suhu 250 o C  3,782  9,500  0.398  135,928  3,365
23,52  1,808 3,903 b a c
puncak-puncak  difraksi  sampel  nanopartikel  TiO 2 dengan  struktur  anatase  berdasarkan  data  standar (JCPDS  no  21-1272).  Dari  hasil  analisis  dan perhitungan  yang  telah  dilakukan  diperoleh parameter  mikrostruktur  kisi  kristal  tersebut  dapat dilihat dalam Tabel 1.
Berdasarkan  data  hasil  eksperimen  alat XRD tersebut,  maka  dapat  dihitung  ukuran  kristal TiO 2 dengan cara memasukan nilai 𝜃 , 𝛽 , 𝜆 dan nilai FWHM ( Full  Width  at  Half  Maximum )  dari  puncak dengan  refleksi  tertinggi  ke  dalam  persamaan Scherrer,  maka  diperoleh  nilai  ukuran  kristalit  ( t ) nanopartikel  TiO 2 berada  pada range 22,99 nm , 23,52 nm dan 24.39 nm . parameter  mikrostruktur  kisi  kristal nanopartikel  TiO 2 yaitu  3,782  Å,  3,783 Å dan 3,784 Å untuk a dan 9,500 Å , 9.503 Å dan 9,509 Å untuk c. Nilai  tersebut  mendekati  nilai  parameter kisi TiO 2 sesuai referensi yaitu 3,785 Å untuk a dan 9,514 Å untuk c sesuai dengan (JCPDS no 21-1272). Nilai volume ( V ) kisi kristal tetragonal berada pada range nilai  135,928 Å 3 ,  136,712 Å 3 dan  136,119 Å 3 kemudian  untuk  nilai  mikrostrain  ( ε )  kisi,  yaitu 3,233 × 10 -4 ,  3,365 × 10 -4 dan  3,431 × 10 -4 . Kemudian  nilai  dislokasi  kisi  ( D )  berada  pada range yaitu 1,679 × 10 -3 nm - 2 , 1,808 × 10 -3 nm -2 dan 1,892 × 10 -3 nm -2 .  Nilai  kerapatan  kristal  ( ρ )  TiO 2, yaitu 3,897 gram/cm 3 dan 3,903 gram/cm 3 .
Maka  nilai  yang  diperoleh  dari  hasil eksperimen  tersebut  menunjukan  bahwa  tidak terjadi  perubahan  parameter  mikrostruktur  pada permukaan  nanopartikel  TiO 2 yang  signifikan. Karena  menurut  Hasil  penelitian  (Yetria.,  dkk.
2014) melaporkan bahwa suhu kalsinasi tinggi dalam sintesis  TiO 2 dapat  meningkatkan  ukuran  kristal.
Dapat  disimpulkan      bahwa  dengan  meningkatnya suhu  kalsinasi  tingkat  kristalinitas  semakin  baik serta  ukuran  kristal  yang  didapatkan  lebih  besar sehingga  pertumbuhan  kristal  menjadi  lebih sempurna.
Bidang  kristal  (101)  merupakan  bidang kristal  fase  anatase  yang  dominan  di  dalam  bahan material nanopartikel TiO 2 powder dengan intensitas paling  tinggi,  karena  pada  bidang  (101)  inilah banyak material TiO 2 yang terdifraksi oleh sinar- X (Hasan.,  2014).  Suhu  pemanasan  yang  tinggi  akan mempengaruhi  mikrostruktur  pada  permukaan sampel  serta  menyebabkan  nilai  kekerasan  semakin kuat  (  Kurniawan.,  2014).  Semakin  tinggi temperatur  kalsinasi  semakin  besar  pula  energi  yg bekerja (Nugroho, S.H., 2011)
Gugus fungsi Nanopartikel TiO 2 Berdasarkan  Hasil  uji FTIR dapat memberikan  informasi  tentang  profil  serapan spektra infra merah pada sampel nanopartikel TiO 2 pada suhu 250 o C/3h, karakterisasi FTIR nanopartikel  TiO 2 dilakukan  dari  jarak  interval bilangan  gelombang  pada  kisaran  500  cm -1 –  4000 cm -1 .  Data  masukan  antara  transmitansi  terhadap bilangan  gelombang  (cm -1 )  akan  dihasilkan  spektra infra  merah  berupa  puncak-puncak  yang  tajam dengan  bilangan  gelombang  (cm -1 )  tertentu  yang dihasilkan dari senyawa organik dengan gugus fungsi seperti disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 2.
Tabel 2. Hasil FTIR TiO2 pada suhu kalsinasi 250 0 C
No Interval Bilangan Gelombang (cm -1 ) Mode Vibrasi Gugus Fungsi 1 505–600 Ti–O–Ti vibrasi stretching 2 610 – 1000 Ti - O vibrasi stretching 3 1000 – 1500 H – C – H  tidak terjadi vibrasi 4 1700 – 3600 H – O – Hvibrasi bending
Gambar  2 .  Hasil  FTIR  TiO2  pada  suhu  kalsinasi
250 0 C Untuk  melihat  bagaimana  data  hasil  analisis dari FTIR perhatikan  Tabel  2  yang  menjelaskan bagaimana vibrasi yang terjadi pada rentang panjang gelombang tertentu.
Berdasarkan Tabel 2 hasil karakterisasi gugus fungsi  nanopartikel  TiO 2 maka  gugus  Ti–O–Ti berada pada interval bilangan gelombang 505 cm -1 – 600 cm -1 yang memiliki mode vibrasi stretching. Ti– O berada pada interval bilangan gelombang 610 cm - 1 –1000 cm -1 memiliki mode vibrasi stretching.
Kemudian  untuk  mode  vibrasi bending berada pada bilangan interval 1700 cm -1 – 3600 cm -1 untuk  gugus  H–O–H,  sedangkan  pada  interval bilangan  gelombang  1000  cm -1 –  1500  cm -1 dan gugus  H–C–H  tidak  memiliki  mode  vibrasi    baik stretching atau bending.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan maka dapat disimpulankan bahwa sampel nanopartikel  TiO 2 dikalsinasi  dengan  suhu  150 o C , 200 o C ,  250 o C selama  3  jam  diperoleh  stuktur anatase  tetragonal  dengan  nilai  parameter  kisi berada  pada  kisaran a =  3,782 Å -  3,784 Å .
Perlakuan  suhu  kalsinasi  yang  semakin  tinggi  akan membuat tingkat kristalinitasnya semakin baik pada permukaan  nanopartikel  TiO 2 .    Gugus  fungsi  yang diperoleh  pada  sampel  nanopartikel  TiO 2 adalah gugus Ti – O – Ti  vibrasi stretching . Gugus fungsi Ti – O berada vibrasi stretching . Gugus H – C – H tidak terjadi vibrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti  dan  Sulastriya,  N.,  2017.  Sintesis  dan karakterisasi nanopartikel
Titanium dioksida  (TiO 2 )  menggunakan  metode sonokimia. Jurnal  ilmu  fisika  (jif), Vol  9  no 1, ISSN 1979-4657.
Hari, S., 2009. Tinjauan Mikrostruktur Kereaktifan
Anatas  Dan  Rutil  Sebagai  Material SuperfotohidrofilPermukaan. Prosiding
Seminar  Nasional  Penelitian,  Pendidikan  dan Penerapan  MIPA. Jurdik  Kimia,  FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Hasan,  A.,  dkk.,  2014.  Pengaruh  Temperatur Kalsinasi Terhadap Hidrotalsit Mg/AlYang Disintesis  Melalui  Metode  Presipitasi  Tak Jenuh. Jurnal  Penelitian  Saintek,  Oktober 2014. Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam  Universitas  Negeri Yogyakarta.  Vol.  19,  Nomor  2 . Hlm.  45-
51. Kurniawan, A., dkk., 2014. Studi pengaruh variasi suhu  kalsinasi  terhadap  kekerasan  bentuk morfologi dan analisis porositas nanokomposit CAO/SiO 2 untuk aplikasibahan  biomaterial. Untuk  aplikasi bahan biomaterial .  Jurnal pendididkan fisika dan Aplikasinya (JPFA). Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Fisika. Unesa. Vol. 4, No.2
Listanti,  A.,  dkk.,  2018.  Investigasi  Struktur  dan Energi Band Gap Partikel Nano TiO 2 Hasil Sintesis  Menggunakan  Metode  Sol-Gel. Journal  of  Science  and  Engincering (JPSE). Vol. 3, No.1, Page 8-15 Nugroho,  S.H.,  2011.  Pengaruh  temperatur kalsinasi terhadap pembentukan nanopartikel  tungseng  trioksida  hasil proses  gol-sel. Jurnal  Teknik  Material  dan Metalurgi .  Surabaya:  Jurusan  Teknik Material dan Metalurgi. Institut Teknologi
Sepuluh November.
Nuraliyah,S.,  Maharani,D.K.  2021.  Pengaruh  suhu kalsinasi komposit Zn terhadap karakteristik  komposit  TiO2/ZnO. Unesa Journal of Chemistry .  Vol.10, No 01. Rofiatun,  N.,  2013.  Preparasi  dan  Karakterisasi Titanium Dioksida  dalam Lingkungan Basa Kuat  Natrium. Skripsi .  Program  Studi Kimia, Universitas Negeri Yogyakarta. Subagja,  R.,  dkk.,    2014.  Pengaruh  Temperatur Dan  Waktu  Kalsinasi  Terhadap  Perubahan Fasa TiO 2 .Pusat  Penelitian  Metalurgi  dan Material  LIPI  Gedung  470, Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan .
Sturini,  M.,  dkk.  2012.  Photolytic  and
photocatalytic
degradation
of fluoroquinolones  in  untreated  river  water under  natural  sunlight. Applied  Catalysis  B: Environmental 119, 32-32.
Sullivan, J.A., Neville, E.M., Herron, R., Thampi, K.R.,  MacElroy,  J.M.D.  2014.  J. Photochem.  and Photobio.A.  289,60.
Wulandari, M., Astuti, Muldarisnur. 2018. Sintesis Nanopartikel  TiO2-SiO2  Berpori  Sebagai
Fotokatalisis untuk Penjernihan Air Limbah
Rumah Tangga. Jurnal Fisika Unand . Vol.7, No.1. Yetria, R., M.R. Resfiani, & Syukri. 2014. Sintesis dan Karakterisasi Nanokristal TiO 2 - SiO 2 / Kitosan  :  Efek  Temperatur  Kalsinasi  dan Surfaktan CTABr
Yu,  L.,  Lin  Y.,  Huang,  J.,  Lin,  S.,  Li,  D.  2017.  J Am Ceram Soc., 100,300 Zhang,  Z.,  and  Banfield,  F.  2000.  Understanding Polymorphic Phase Transformation Behavior During Growth of Nanocrystalline  Aggregates:  Insight  from TiO2. Journal Physic Chemistry B , Vol. 104. P.3481-3487